오스테나이트 계 스테인리스 강의 한 예 는 EN 1 . 4432 스테인리스 강 ( stainless steel ) 인데 , 이것 은 16 . 5 - 18 . 5 % 크롬 , 10 . 5 - 13 % 니켈 , 및 2 . 5 - 3 . 0 % 몰리브덴 - 함유 합금 이 다 . 이러 한 합금 내 합금 성분 의 범위 는 안정 한 오스테나이트 구조 를 유지 하 기 위하 여 특정 범위 내 에서 유지 된다 . 해당 업계 의 통상 의 기술자 에 의해 이해 되 는 바 와 같이 , 니켈 , 망간 , 구리 , 및 질소 함량 은 예 를 들 면 오스테나이트 구조 의 안정 성 에 기여 한다 . 그렇지만 , 니켈 및 몰리브덴 의 증가 하 는 가격 으로 인하 여 EN 1 . 4432 를 대체 하 며 여전히 높 은 내부 식성 및 우수 한 성형 성 을 나타내 는 비용 - 효과 적 인 대체물 에 대한 필요 성 이 대두 되 었 다 . 최근 에 , UNS S 32003 ( AL 2003 ™ alloy ) 와 같 은 린 듀플렉스 합금 ( lean duplex alloys ) 이 EN 1 . 4432 에 대한 저 - 비용 의 대체물 로서 사용 되 어 왔으나 , 이러 한 합금 이 우수 한 내부 식성 을 갖 는 반면 , 이 들 은 약 50 % 의 페라이트 를 함유 하 여서 EN 1 . 4432 보다 더 높 은 강도 및 더 낮 은 연성 을 갖 게 하 여 그 결과 이 들 은 그만큼 성형 성 이 지 못하 다 . 듀플렉스 스테인리스 강 은 또한 EN 1 . 4432 에 비하 여 높 은 온도 및 낮 은 온도 양쪽 모두 에서 사용 이 더욱 제한 된다 .